Kieselsäure 



... a. 69-62 



Thonerde 



Kohlens. Kalk 



25-57 

 0-56 



6. Thone. 



Böhmen. Aussig (schwarzer Thon aus der Dulce); eingesendet von Herrn 

 Dr. Hochstetter, unters, von Herrn Karl Ritter v. Hauer. Jahrb. vn. 3. p. cos. 



Kieselerde 47-4, Thonerde 25-2 (mit etwas Eisenoxyd), Kohle 6-1, Kalkerde 1-5, 

 Talkerde 0-5, Wasser 19-0 f 99-7. 



Rrain. Sauen st ein (Thon); eingesendet vom Handlungshaus Benvenuti; 

 untersucht von Herrn Karl Ritter v. Hauer. jahrh. vii. i. p. isi. 



Kieselerde 74-0, Thonerde 12-0, Eisenoxyd 0-5, Kalkerde (Spur), Talkerde 7-5, 

 Wasser 5 - 3, 



Mähren. Elans ko (feuerfester Thon); eingesendet von der Direction der 

 fiirstl. Salm'schen Eisengiesserei; untersucht von Herrn Karl Ritter v. Hauer. 

 100 Theile enthielten: Jahri.. vm. i. p. i54. 



Kieselerde 80-5, Thonerde und wenig Eisenoxyd 7-0, Kalkerde 0-5, Wasser 11-2^ 99-2. 



Brenditz nächst Znaim (Porzellanerde); eingesendet von der Güter- 

 verwaltung der Frau Baronin v. Gudenau; untersucht von Herrn 0. Po Hak. 

 In 100 Theilen a. der ungeschlämmten und b. der geschlämmten Erde: 



Jahrb. ni. 1. p. 161. 



6.51-82 Kohlens. Magnesia «.0-12 6.0-81 



46-20 Eisenoxyd 3-86 (Sp.) 



— 99-73 98-83 



Zur Porzellanfabrication ist diese Erde nach früheren, und zuletzt von Frei- 

 herrn V. Leithner durchgeführten Versuchen für sich weniger geeignet in Folge 

 der geringen Plasticität und ihrer Neigung zum sogenannten „Wund". Auch nach 

 dem Schlämmen (100 Theile der rohen Erde geben hiebei ö8 Theile Schlämmgut 

 und 42 Theile Quarzsand) war der Erfolg nicht befriedigend. Diese Erde ist nur 

 dann zur Porzellanfabrication geeignet, wenn sie mit anderen Erdarten vermengt 

 ist; hingegen eignet sie sich gut zur Steingutfabrication. — Nach zehnjährigem 

 Durchschnitte werden in Brenditz jährlich 4870 Centner zu 45 Kreuzer für 

 Feingeschirre und 2340 Centner zu 33 Kreuzer zur Anfertigung von Cassetten 

 und zu ordinärem Geschirre verkauft. 



Oesterreich unter derEnns. Göttweig (Thon zu Schmelztiegel verwendet); 

 eingesendet von der k, k. Hammerverwaltung Reichraming; untersucht von 

 Herrn Dr. v. Ferstl. Jahib. v. 4. p. sgs. 



Kieselerde 59-40, Thonerde 30-35, Eisenoxyd 2-07, Kalkerde (Spur), Manganoxydul 

 (Spur), Talkerde (Spur), Glühverlust 18-19 | 109-01. 



Kr ummnussbaum (Porzellanerde); eingesendet von Herrn Lehn er; 

 untersucht von Herrn Karl Ritter v. Hauer. Jahrb. vir. i. p. lös. 



Kieselerde 56-0, Talkerde (Spur), Thonerde (mit wenig Eisenoxyd) 40-7, Wasser 

 2-4} 100-0. 



Pöchlarn (Thon zu Schmelztiegei verwendet); eingesendet von der k. k. 

 HammerverwaltuiigReichraming; unters, von Herrn Dr. v. Ferstl. Jahrb. v. 4. p. 868. 

 Kieselerde 62-54, Thonerde 14-62, Eisenoxyd 7-66, Manganoxydul (Spur), Kalkerde 

 (Spur), Talkerde (Spur), Glühverlust 14-75 \ 99-57. 



Pöltschach (Thon unter dem Namen Porzellanerde); eingesendet von 

 Herrn K. Mally; untersucht von Herrn S. Alpern. jahrb. vin. i.p. 152. 



Kieselerde 74-20, Thonerde (mit wenig Eisenoxyd) 5-60, kohlens. Kalk 13-95, Magnesia 

 (Spur), Wasser 4-30 I 98-05. 



Schlesien. Pol nisch- Leiten (Thon): eingesendet von Herrn Grafen 

 L a r i s c h ; untersucht von Herrn Dr. Rag s k y. Jahrb. v. 3. p. 641. 



